930 
de uiterste grens nabij komen, tot waar de platina-weerstandsovens 
nog bruikbaar zijn. De storingen door electriciteits-lekkage vanuit 
den verhittingsdraad, welke door bemiddeling der in de uitgloeiende 
luehtkolom optredende ionen plaats vindt, waren dan ook zéér sterk ; 
en het was hier beslist noodzakelijk, ze door afleiding der thermo- 
element-mantels naar de aarde onschadelijk te maken. De afleidings- 
draden van den Farad AY’schen besehuttingsmantel moesten hierbij 
tot aan het smeltkroesjes verlengd worden en daaraan in de zuur- 
stofvlam worden vastgesmolten. Eerst toén gelukte het, om de 
definitieve bepalingen te verrichten, zonder door lekkage-verschijnselen 
gestoord te worden. 
§ 7. Ook hebben wij nog de ortho-silikaten van barium en 
strontium : Ba^Si0 4 en Sr,Si0 4 door synthese gewonnen. Echter 
bleek het, dat de smelttemperatuur hierbij zóó hoog gelegen was, 
dat de stoffen in platina-vaten niet meer gesmolten konden worden, 
terwijl onze pogingen, om met behulp van den optischen pyrometer 
de smeltpunten in den kool-kortsluitingsoven te bepalen, wegens 
de inwerking der koolstof op de silikaten niet tot vertrouwbare 
resultaten bleken te voeren. 
§ 8. Zinkmetasilikaat ZnSiO s ; Zinkorthosilikaat ■: Zn, SiO 4 en 
Willemiet. 
Deze verbindingen werden uit zuiver ZnO en SiO , door samen- 
smelten in iridiumvrije platinakroezen verkregen. De gestolde smelt- 
massa is meestal licht paars of lichtblauw gekleurd door opgenomen 
metaal uit de wanden der kroezen. Ook werd bij de synthese wel 
ZnC'O, gebezigd, hoewel met minder succes. De analyse der produkten 
leerde, dat er oorspronkelijk te veel SiO , aanwezig was ; maar toch 
bleek de verdamping van het ZnO in eene bedekte platina-kroes 
zeer gering te zijn 1 ). Na enkele malen verbeteren, werd een produkt 
verkregen, waarvan de analyse de volgende waarden leverde: 
Gevonden : Berekend : 
ZnO 42.43 % 42.24 % 42.55% 
SiO, 57.80 % 57.68 % 57.45 % 
De verkregen, bijna zuiver witte verbinding kon dus als bijna 
zuiver ZnSiO „ beschouwd worden. 
Met element 11 werd nu de E.M.K. bij het smeltpunt bepaald op : 
0 Bij gebruik van ZnCO A in plaats van ZnO bij de synthese, is het verlies aan 
ZnO door verstuiving veel aanzienlijker. 
